## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA

## PERBANDINGAN SYARAT MUTU FISIKA SEMEN PPC DENGAN SEMEN MORTAR
(LEM BATA RINGAN)
Dwi Deshariyanto 1,*) , Subaidillah Fansuri 2) , Anita Intan Nura Diana 3)
1 Dosen Fakultas Teknik Universitas Wiraraja, dwi@wiraraja.ac.id 2 Dosen Fakultas Teknik Universitas Wiraraja, subaidillah.sd@wiraraja.ac.id 3 Dosen Fakultas Teknik Universitas Wiraraja, anita@wiraraja.ac.id

## ABSTRAK
Bata  ringan  dalam  pelaksanaannya dilakukan pemasangan dengan menggunakan  perekat  bata  ringan,  namun di berbagai tempat khususnya di kabupaten Sumenep pemasangan bata ringan menggunakan  semen  biasa  atau  yang banyak  beredar  dipasaran  seperti  semen PPC.  Berdasarkan  perbedaan  tersebut penelitian  ini  akan  membandingkan  syarat mutu  fisika  antara  semen  PPC  dengan semen  mortar  (lem  bata  ringan)  yang  ada di  kabupaten  Sumenep. Tujuan  penelitian membandingkan  syarat  mutu  fisika  semen PPC  dengan  semen  mortar  (lem  bata ringan)  yaitu  untuk  mengetahui  waktu pengikatan,  penurunan  atau  pengerasan dan  kuat  tekan  antara  semen  PPC  dan semen mortar (lem bata ringan).
Penelitian  ini  merupakan  penelitian eksperimental.  Benda  uji  untuk  waktu pengikatan  dan  pengerasan  semen  baik semen  PPC  dan  semen  mortar  (lem  bata ringan)  dengan  membuat  bola  pasta, sedangkan  benda  uji  untuk  kuat  tekan dengan membuat benda uji berbentuk kubus 5 x 5 x 5 cm.
Semen  PPC  menunjukkan  terjadi penurunan pada menit 105 sebesar 4.1 mm dan  waktu  pengikatan  awal  terjadi  pada menit 139 dengan penetrasi 25 mm. Semen
PPC  memenuhi  syarat  fisika  SNI.  Semen mortar (lem bata ringan) selama 150 menit tidak  terjadi  penurunan  dan  pengerasan sama  sekali,  sehingga  waktu  pengikatan awal  semen  mortar  (lem  bata  ringan) memenuhi  syarat  SNI.  Kuat  tekan  semen PPC  mempunyai  kuat  tekan  rata – rata sebesar  26.33  MPa,  sedangkan  semen mortar  (lem  bata  ringan)  sebesar  4  MPa. Kuat  tekan  semen  PPC  memenuhi syarat SNI,  sedangkan  semen  mortar  (lem  bata ringan)  tidak  memenuhi  syarat  SNI.  Semen mortar  (lem  bata  ringan)  lebih  tepat digunakan dalam pelaksanaan pemasangan bata ringan dan semen PPC lebih kuat jika dibandingkan  dengan  semen  mortar  (lem bata ringan).

## Kata kunci : perbandingan,mutu, semen

## ABSTRACT
Light  brick  in  its  implementation  is done  installation  using  lightweight  brick adhesive,  but  in  various  places,  especially in  the  Sumenep  district  installation  of lightweight bricks using ordinary cement or widely  circulated  in  the  market  such  as PPC  cement.  Based  on  these  differences this study will compare the physical quality requirements  between  PPC  cement  with cement  mortar  (lightweight  brick  glue)  in the  Sumenep  district.  The  purpose  of  the study  comparing  the  physical  quality requirements  of  PPC  cement  with  cement mortar (light brick glue) is to determine the binding  time,  decline  or  hardening  and compressive  strength  between  PPC  cement and cement mortar (light brick glue).
This  research  is  an  experimental research.  Test  objects  for  the  binding  time and  hardening  of  both  PPC  cement  and cement mortar (light brick glue) by making pasta balls, while  test objects for compressive  strength  by  making  5  x  5  x  5 cm cube-shaped test objects.
PPC  cement  showed  a  decrease  at 105  minutes  by  4.1  mm  and  the  initial

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
bonding time occurred at 139 minutes with a penetration of 25 mm. PPC cement meets the  physical  requirements  of  SNI.  Cement mortar  (lightweight  brick  glue)  for  150 minutes did not decrease and harden at all, so the initial bonding time of cement mortar (lightweight  brick  glue)  meets  the  SNI requirements.  The  compressive  strength  of PPC  cement  has  an  average  compressive strength  of  26.33  MPa,  while  cement mortar  (lightweight  brick  glue)  is  4  MPa. The  compressive  strength  of  PPC  cement meets  the  SNI  requirements,  while  cement mortar  (lightweight  brick  glue)  does  not meet  the  SNI  requirements.  Cement  mortar (lightweight brick glue) is more appropriate to  use  in  the  implementation  of  lightweight brick  installation  and  PPC  cement  is stronger  when  compared  to  cement  mortar (lightweight brick glue).

## Keywords: comparison, quality, cement

## 1. PENDAHULUAN
Bahan  konstruksi  khususnya  bata ringan di Jawa Timur ini dibuktikan dengan adanya  pernyataan  produsen  bata  ringan yang  menyampaikan  “ Produk  tersebut hanya  menyerap 15-20  persen dari  total penjualan  total  batu  bata ” (Asikin,  2021).
Wilayah  kabupaten  Sumenep  merupakan wilayah  paling  timur  pulau  Madura yang mana masyarakat sudah mulai menggunakan  bata  ringan  sebagai  bahan konstruksi.
“ Bata  ringan  terbuat  dari    campuran bahan  utama  pasir,  semen  dan  air yang selanjutanya    ditambah    dengan    bahan tambah    untuk menghasilkan  gelembung- gelembung  dengan  proses  secara  kimiawi didalam  campuran  bata  ringan.  Pada prinsipnya,  bata  ringan  tergolong  kedalam beton,  namun  masin  memiliki  berat  jenis yang    lebih    ringan.    Penggunaan    bata ringan  sebagai bahan penutup atau dinding konstruksi, mampu memberikan atau mengurai beban yang diterima oleh struktur bangunan. Maka, dengan semakin berkurangnya  beban  yang  diterima  struktur
bangunan,  maka  dimensi  struktur  akan berkurang  dan menjadi  lebih  hemat  dan efisien” (Prayitno,  Rahmanto,  &  Sulistia, 2021).
Bata  ringan  dalam  pelaksanaannya dilakukan pemasangan dengan menggunakan perekat  bata  ringan,  namun di berbagai tempat khususnya di kabupaten
Sumenep pemasangan bata ringan menggunakan  semen  biasa  atau  yang banyak  beredar  dipasaran  seperti  semen
PPC.
Menurut salah satu perusahaan distributor  bata  ringan  yang  ada  di Indonesia dalam  sebuat  artikelnya  tentang cara  memasang bata  ringan, memaparkan pemasangan bata ringan dengan menggunakan  semen  instan/mortar  dengan trowel diatas bata ringan (“Cara Memasang Bata Ringan,” 2019) .
Penggunaan semen biasa (PPC) yang beredar  dipasaran  “ suatu  semen  hidrolis yang  terdiri  dari  campuran  yang  homogen antara  semen  portland dengan  pozolan halus,  yang di produksi  dengan menggiling klinker  semen  portland  dan pozolan bersama-sama,  atau  mencampur  secara merata  bubuk  semen  portland  dengan bubuk  pozolan,  atau  gabungan  antara menggiling  dan  mencampur,  dimana  kadar pozolan      6  %  sampai  dengan  40  %  massa semen  portland  pozolan ” (SNI  15-0302- 2004  Semen  Portland  Pozolan,  2004), sedangkan  perekat  bata  ringan  atau  semen mortar  merupakan  “ semen  hidrolis,  yang digunakan terutama dalam pekerjaan menembok  dan  memplester konstruksi, yang  terdiri  dari  campuran  dari  semen portland  atau  campuran  semen  hidrolis dengan    bahan  yang  bersifat  menambah keplastisan  (seperti  batu  kapur,  kapur  yang terhidrasi  atau  kapur  hidrolis)  bersamaan dengan  bahan  lain  yang  digunakan  untuk meningkatkan  satu  atau  lebih  sifat  seperti waktu pengikatan (setting time), kemampuan kerja (workability), daya
simpan air (water retention), dan ketahanan (durability) ” (SNI  15-3758-2004  Semen
Masonry, 2004).

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Menurut definisi Badan  Standardisasi Nasional tentang semen PPC dan masonry diatas terdapat perbedaan, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut  akan berdampak terhadap  terhadap  kualitas  pasangan  bata ringan sebagai dinding. Berdasarkan perbedaan  tersebut  penelitian  ini  akan membandingkan  syarat  mutu  fisika  antara semen PPC dengan semen mortar (lem bata ringan) yang  ada  di  kabupaten  Sumenep yang  penggunaan  kedua  semen  tersebut oleh  tenaga  konstruksi  di  kabupaten Sumenep  digunakan  sebagai  perekat  bata ringan.

## 1.1 Rumusan Masalah
Berdasarkan  permasalahan  yang  ada diatas  terkait  membandingkan syarat  mutu fisika  semen  PPC  dengan  semen  mortar (lem  bata  ringan),  maka  permasalahan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut : a. Bagaimanakah  waktu  pengikatan  antara semen PPC dan semen mortar (lem bata ringan)?.
b. Bagaimanakah penurunan atau pengerasan antara semen PPC dan semen mortar (lem bata ringan)?.
c. Bagaimanakah  kuat  tekan  antara  semen PPC  dan  semen  mortar (lem  bata ringan)?.
1.2 Tujuan Penulisan
Tujuan penelitian berdasarkan
rumusan masalah terkait dengan membandingkan syarat  mutu  fisika  semen PPC  dengan  semen  mortar (lem  bata ringan)sebagai berikut:
a. Mengetahui waktu  pengikatan  antara semen PPC dan semen mortar (lem bata ringan)?.
b. Mengetahui penurunan  atau  pengerasan antara  semen  PPC  dan  semen  mortar (lem bata ringan)?.
c. Mengetahui kuat  tekan  antara  semen PPC  dan  semen  mortar (lem  bata ringan)?.

## 1.3 Urgensi Penelitian
Manfaat  dari  penelitian  ini  nantinya dapat  dipergunakan para akademisi  dan praktisi  konstruksi dalam  memahami dan mempergunakan  semen  PPC  dan  semen mortar (lem  bata  ringan) dalam  pekerjaan pasangan  dinding  khususnya  dinding  yang menggunakan bata ringan.

## 2. METODE PENELITIAN
Rancangan  penelitian  ini  mengacu pada  rumusan  masalah,  dimana  penelitian ini merupakan  penelitian  eksperimental yang  dilakukan  dilaboratorium. Tempat penelitian dilakukan di Laboratorium Teknik  Sipil  Universitas  Wiraraja,  untuk pengujian  bahan  yang  meliputi  waktu pengikatan,  pengerasan  dan  kuat  tekan semen  yang  terdiri  dari  semen  PPC  dan semen mortar (lem bata ringan).
Benda  uji  untuk  waktu  pengikatan dan pengerasan semen baik semen PPC dan semen  mortar (lem  bata  ringan) dengan membuat  bola  pasta,  dicetak  ke  konikel dan diratakan kemudian ditunggu selama 45 menit,  setelah  45  menit  lakukan  pengujian dan penurunan dibaca serta dicatat. Pengujian dilakukan kembali jika mencapai waktu  15  menit  sampai  penurunan  kurang dari 5 menit.
Benda  uji  untuk  kuat  tekan  dengan membuat benda uji berbentuk kubus 5 x 5 x 5  cm  dengan campuran  242  cc  air  dengan semen  sebanyak  500  gram dan  pasir sebanyak 1.375 gram dengan jumlah benda uji  setiap  campuran  sebanyak  6 benda  uji, kemudian  dilakukan  pengadukan. Langkah selanjutnya  dilakukan  pencetakan  dan benda  uji  disimpan  selama  24  jam,  setelah dilakukan penyimpanan dilanjutkan dengan perendaman selama 28 hari. Setelah 28 hari benda uji tersebut dilakukan pengujian kuat tekan.
Berdasarkan (SNI 15-2049-2004
Semen  Portland,  2004), perhitungan  kuat tekan berdasarkan rumus sebagai berikut :

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
m P F A  dengan :
F m adalah  kuat  tekan  dalam  psi  atau Mpa;
P adalah  beban  maksimum  total  dalam
N;
A adalah  luas  dari  permukaan  yang
dibebani dalam mm 2 .
Data hasil penelitian pengujian pengikatan  awal  dan  pengerasan  serta  kuat tekan dilakukan  analisis  dengan  analisis frekuensi yang disajikan dalam bentuk tabel dan  grafik untuk membandingkan  antara semen  PPC  dan  semen  mortar (lem  bata ringan).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengujian waktu pengikatan dan pengerasan kedua semen dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.
1. Semen PPC
Tabel 1. Waktu Pengikatan dan Pengerasan Semen PPC No Waktu Penurunan (menit) Penurunan (mm) 1 45 4.4 2 60 4.4 3 75 4.4 4 90 4.4 5 105 4.1 6 120 3.7 7 135 3.3 8 150 0.2
Grafik 1. Waktu Pengikatan dan Pengerasan Semen PPC
Hasil pengujian waktu pengikatan dan pengerasan  berdasarkan  tabel  dan  grafik diatas menunjukkan terjadi penurunan awal pada 105 menit sebesar 4,1 mm, sedangkan penurunan  akhir  terjadi  pada  150  menit sebesar  0.2  mm. Waktu  pengikatan  awal terjadi  pada  penetrasi  2,5  cm,  maka  waktu pengikatan awal terjadi pada menit 139.
Berdasarkan
SNI 15-0302-2004
Tentang  Semen  Portland  Pozolan  Tahun 2004.  Pengujian  waktu  pengikatan awal semen PPC  yang  dihasilkan  sebesar  139 menit  sedangkan  waktu  pengikatan  awal minimal  45  menit  dan  pengerasan  semen PPC yang dihasilkan 150 menit, sedangkan waktu  pengikatan  akhir  maksimal  7  jam, sehingga  disimpulkan  bahwasanya  semen PPC memenuhi persyaratan mutu fisika.
m P F A  dengan :
F m adalah  kuat  tekan  dalam  psi  atau Mpa;
P adalah  beban  maksimum  total  dalam
N;
A adalah  luas  dari  permukaan  yang
dibebani dalam mm 2 .
Data hasil penelitian pengujian pengikatan  awal  dan  pengerasan  serta  kuat tekan dilakukan  analisis  dengan  analisis frekuensi yang disajikan dalam bentuk tabel dan  grafik untuk membandingkan  antara semen  PPC  dan  semen  mortar (lem  bata ringan).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengujian waktu pengikatan dan pengerasan kedua semen dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.
1. Semen PPC
Tabel 1. Waktu Pengikatan dan Pengerasan Semen PPC No Waktu Penurunan (menit) Penurunan (mm) 1 45 4.4 2 60 4.4 3 75 4.4 4 90 4.4 5 105 4.1 6 120 3.7 7 135 3.3 8 150 0.2
Grafik 1. Waktu Pengikatan dan Pengerasan Semen PPC
Hasil pengujian waktu pengikatan dan pengerasan  berdasarkan  tabel  dan  grafik diatas menunjukkan terjadi penurunan awal pada 105 menit sebesar 4,1 mm, sedangkan penurunan  akhir  terjadi  pada  150  menit sebesar  0.2  mm. Waktu  pengikatan  awal terjadi  pada  penetrasi  2,5  cm,  maka  waktu pengikatan awal terjadi pada menit 139.
Berdasarkan
SNI 15-0302-2004
Tentang  Semen  Portland  Pozolan  Tahun 2004.  Pengujian  waktu  pengikatan awal semen PPC  yang  dihasilkan  sebesar  139 menit  sedangkan  waktu  pengikatan  awal minimal  45  menit  dan  pengerasan  semen PPC yang dihasilkan 150 menit, sedangkan waktu  pengikatan  akhir  maksimal  7  jam, sehingga  disimpulkan  bahwasanya  semen PPC memenuhi persyaratan mutu fisika.
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 45 60 75 90 105 120
m P F A  dengan :
F m adalah  kuat  tekan  dalam  psi  atau Mpa;
P adalah  beban  maksimum  total  dalam
N;
A adalah  luas  dari  permukaan  yang
dibebani dalam mm 2 .
Data hasil penelitian pengujian pengikatan  awal  dan  pengerasan  serta  kuat tekan dilakukan  analisis  dengan  analisis frekuensi yang disajikan dalam bentuk tabel dan  grafik untuk membandingkan  antara semen  PPC  dan  semen  mortar (lem  bata ringan).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengujian waktu pengikatan dan pengerasan kedua semen dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.
1. Semen PPC
Tabel 1. Waktu Pengikatan dan Pengerasan Semen PPC No Waktu Penurunan (menit) Penurunan (mm) 1 45 4.4 2 60 4.4 3 75 4.4 4 90 4.4 5 105 4.1 6 120 3.7 7 135 3.3 8 150 0.2
Grafik 1. Waktu Pengikatan dan Pengerasan Semen PPC
Hasil pengujian waktu pengikatan dan pengerasan  berdasarkan  tabel  dan  grafik diatas menunjukkan terjadi penurunan awal pada 105 menit sebesar 4,1 mm, sedangkan penurunan  akhir  terjadi  pada  150  menit sebesar  0.2  mm. Waktu  pengikatan  awal terjadi  pada  penetrasi  2,5  cm,  maka  waktu pengikatan awal terjadi pada menit 139.
Berdasarkan
SNI 15-0302-2004
Tentang  Semen  Portland  Pozolan  Tahun 2004.  Pengujian  waktu  pengikatan awal semen PPC  yang  dihasilkan  sebesar  139 menit  sedangkan  waktu  pengikatan  awal minimal  45  menit  dan  pengerasan  semen PPC yang dihasilkan 150 menit, sedangkan waktu  pengikatan  akhir  maksimal  7  jam, sehingga  disimpulkan  bahwasanya  semen PPC memenuhi persyaratan mutu fisika.

## 105 120 135 150

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
2. Semen Mortar (lem bata ringan)
Tabel 2.
Waktu Pengikatan dan Pengerasan Semen Mortar (Lem Bata Ringan) No Waktu Penurunan (menit) Penurunan (mm) 1 45 4.4 2 60 4.4 3 75 4.4 4 90 4.4
5 105 4.4 6 120 4.4 7 135 4.4
8 150 4.4
Grafik 2.
Waktu Pengikatan dan Pengerasan Semen Mortar (Lem Bata Ringan)
Berdasarkan  tabel  dan  grafik  hasil pengujian waktu pengikatan dan pengerasan
diatas menunjukkan tidak terjadi penurunan pengerasan sama sekali  pada semen mortar selama  150  menit. Waktu pengikatan  awal bisa  diatas  150  menit  dan  berdasarkan SNI 15-3758-2004 Tentang  Semen  Masonry Tahun  2004, waktu  pengikatan  awal memenuhi  syarat  fisika  yang  mempunyai nilai minimal sebesar 120 menit.
Berdasarkan  hasil  pengujian  waktu pengikatan  dan  pegerasan  antara  semen PPC  dan  semen  mortar (lem  bata  ringan) dapat  dibandingkan  dengan  melihat  tabel dibawah ini.
Tabel 3. Perbandingan Waktu Pengikatan dan Pengerasan Semen PPC dan Semen Mortar (Lem Bata Ringan) Keterangan Semen PPC (menit) Semen Mortar (lem bata ringan) (menit) Waktu Pengikatan Awal 139 > 150 Akhir 150 > 150 Pengerasan 150 > 150 Berdasarkan tabel perbandingan diatas antara semen PPC dan semen mortar (lem  bata  ringan) menunjukkan  waktu pengikatan  awal  semen  PPC  lebih  cepat mengikat dari pada semen mortar (lem bata ringan).  Apabila  ditinjau  dari  pelaksanaan dalam  pemasangan  bata  ringan  yang membutuhkan  waktu  yang  lama  dalam penggunaan  semen, maka  semen  mortar (lem  bata  ringan) lebih  tepat  digunakan dalam  pemasangan  bata  ringan  dari  pada mempergunakan  semen  PPC  dan  semen mortar (lem  bata  ringan) lebih  lama mengering dibandingkan semen PPC. Hasil  pengujian  kuat  tekan  kedua semen  dapat  dilihat  pada  tabel  dan  grafik berikut ini.
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 45 60 75 90 105
Jurnal “MITSU” Media Informasi Teknik Sipil UNIJA Volume 10, No. 2, Oktober 2022 e-ISSN 2685-9173
2. Semen Mortar (lem bata ringan)
Tabel 2. Waktu Pengikatan dan Pengerasan Semen Mortar (Lem Bata Ringan) No Waktu Penurunan (menit) Penurunan (mm) 1 45 4.4 2 60 4.4 3 75 4.4 4 90 4.4
5 105 4.4 6 120 4.4 7 135 4.4
8 150 4.4
Grafik 2.
Waktu Pengikatan dan Pengerasan
Semen Mortar (Lem Bata Ringan)
Berdasarkan  tabel  dan  grafik  hasil pengujian waktu pengikatan dan pengerasan
diatas menunjukkan tidak terjadi penurunan pengerasan sama sekali  pada semen mortar selama  150  menit. Waktu pengikatan  awal bisa  diatas  150  menit  dan  berdasarkan SNI 15-3758-2004 Tentang  Semen  Masonry Tahun  2004, waktu  pengikatan  awal memenuhi  syarat  fisika  yang  mempunyai nilai minimal sebesar 120 menit.
Berdasarkan  hasil  pengujian  waktu pengikatan  dan  pegerasan  antara  semen PPC  dan  semen  mortar (lem  bata  ringan) dapat  dibandingkan  dengan  melihat  tabel dibawah ini.
Tabel 3. Perbandingan Waktu Pengikatan dan Pengerasan Semen PPC dan Semen Mortar (Lem Bata Ringan) Keterangan Semen PPC (menit) Semen Mortar (lem bata ringan) (menit) Waktu Pengikatan Awal 139 > 150 Akhir 150 > 150 Pengerasan 150 > 150 Berdasarkan tabel perbandingan diatas antara semen PPC dan semen mortar (lem  bata  ringan) menunjukkan  waktu pengikatan  awal  semen  PPC  lebih  cepat mengikat dari pada semen mortar (lem bata ringan).  Apabila  ditinjau  dari  pelaksanaan dalam  pemasangan  bata  ringan  yang membutuhkan  waktu  yang  lama  dalam penggunaan  semen, maka  semen  mortar (lem  bata  ringan) lebih  tepat  digunakan dalam  pemasangan  bata  ringan  dari  pada mempergunakan  semen  PPC  dan  semen mortar (lem  bata  ringan) lebih  lama mengering dibandingkan semen PPC.
Hasil  pengujian  kuat  tekan  kedua semen  dapat  dilihat  pada  tabel  dan  grafik berikut ini.
105 120 135 150

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Jurnal “MITSU” Media Informasi Teknik Sipil UNIJA Volume 10, No. 2, Oktober 2022 e-ISSN 2685-9173
2. Semen Mortar (lem bata ringan)
Tabel 2. Waktu Pengikatan dan Pengerasan Semen Mortar (Lem Bata Ringan) No Waktu Penurunan (menit) Penurunan (mm) 1 45 4.4 2 60 4.4 3 75 4.4 4 90 4.4
5 105 4.4 6 120 4.4 7 135 4.4
8 150 4.4
Grafik 2.
Waktu Pengikatan dan Pengerasan
Semen Mortar (Lem Bata Ringan)
Berdasarkan  tabel  dan  grafik  hasil pengujian waktu pengikatan dan pengerasan
diatas menunjukkan tidak terjadi penurunan pengerasan sama sekali  pada semen mortar selama  150  menit. Waktu pengikatan  awal bisa  diatas  150  menit  dan  berdasarkan SNI 15-3758-2004 Tentang  Semen  Masonry Tahun  2004, waktu  pengikatan  awal memenuhi  syarat  fisika  yang  mempunyai nilai minimal sebesar 120 menit.
Berdasarkan  hasil  pengujian  waktu pengikatan  dan  pegerasan  antara  semen PPC  dan  semen  mortar (lem  bata  ringan) dapat  dibandingkan  dengan  melihat  tabel dibawah ini.
Tabel 3. Perbandingan Waktu Pengikatan dan Pengerasan Semen PPC dan Semen Mortar (Lem Bata Ringan) Keterangan Semen PPC (menit) Semen Mortar (lem bata ringan) (menit) Waktu Pengikatan Awal 139 > 150 Akhir 150 > 150 Pengerasan 150 > 150 Berdasarkan tabel perbandingan diatas antara semen PPC dan semen mortar (lem  bata  ringan) menunjukkan  waktu pengikatan  awal  semen  PPC  lebih  cepat mengikat dari pada semen mortar (lem bata ringan).  Apabila  ditinjau  dari  pelaksanaan dalam  pemasangan  bata  ringan  yang membutuhkan  waktu  yang  lama  dalam penggunaan  semen, maka  semen  mortar (lem  bata  ringan) lebih  tepat  digunakan dalam  pemasangan  bata  ringan  dari  pada mempergunakan  semen  PPC  dan  semen mortar (lem  bata  ringan) lebih  lama mengering dibandingkan semen PPC. Hasil  pengujian  kuat  tekan  kedua semen  dapat  dilihat  pada  tabel  dan  grafik berikut ini.

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA

## 1. Semen PPC
Tabel 4.
Kuat Tekan Semen PPC No Berat (gr) P (Beban Maks) (N) Kuat Tekan (N/mm 2 ) 1 318 65000 26 2 316 60000 24 3 321 70000 28 4 321 70000 28 5 319 60000 24 6 323 70000 28 Rata-Rata 319.67 65833.33 26.33 Berdasarkan tabel diatas terkait
dengan  kuat  tekan  semen  PPC,  maka didapatkan  berat  rata – rata  benda uji sebesar  319.40  gram sedangkan  kuat  tekan rata – rata sebesar 26.33 N/mm 2 atau 26.33 Mpa.
Grafik 3.
Kuat Tekan Semen PPC
Berdasarkan  grafik  diatas  sebanyak tiga benda uji mempunyai besar kuat tekan yang  sama  sebesar  28  MPa  dan  dua  benda
uji  mempunyai  kuat  tekan  yang  sama sebesar  24  MPa,  sedangkan  yang  lainnya mempunyai  kuat  tekan  yang  berbeda.  Kuat tekan  maksimun  dari ke  enam  benda  uji sebesar  28  MPa  sedangkan  kuat  tekan minimum sebesar 24 Mpa. Berdasarkan SNI 15-0302-2004 Tentang Semen  Portland  Pozolan tahun 2004, pernyaratan semen secara fisika pada semen  portland  pozolan  yang  dapat dipergunakan untuk semua tujuan pembuatan  adukan  beton  kuat  tekan  beton minimal  sebesar  250  Kg/cm 2 atau  25  Mpa pada  umur  28  hari.  Hasil  pengujian kuat tekan  semen  PPC  sebesar  26.33  Mpa  lebih besar  25  Mpa,  sehingga  dapat  disimpulkan semen  PPC  memenuhi  syarat  kuat  tekan berdasarkan SNI 15-0302-2004.
2. Semen Mortar (lem bata ringan)
Tabel 5. Kuat Tekan Semen Mortar (lem bata ringan) No Berat (gr) P (Beban Maks) (N) Kuat Tekan (N/mm 2 ) 1 220 10000 4 2 225 10000 4 3 219 10000 4 4 213 10000 4 5 234 10000 4 6 223 10000 4 Rata - Rata 222.33 10000 4 Berdasarkan tabel diatas terkait dengan  kuat  tekan  semen Semen  Mortar (lem  bata  ringan), maka  didapatkan  berat rata – rata  benda  uji  sebesar  222,33  gram sedangkan  kuat  tekan  rata – rata  sebesar  4
N/mm 2 atau 4 Mpa. 26 24 28 28 24 20 25 30 1 2 3 4 5 K u a t T ek a n ( M p a ) Benda Uji

## 1. Semen PPC
Tabel 4.
Kuat Tekan Semen PPC No Berat (gr) P (Beban Maks) (N) Kuat Tekan (N/mm 2 ) 1 318 65000 26 2 316 60000 24 3 321 70000 28 4 321 70000 28 5 319 60000 24 6 323 70000 28 Rata-Rata 319.67 65833.33 26.33 Berdasarkan tabel diatas terkait
dengan  kuat  tekan  semen  PPC,  maka didapatkan  berat  rata – rata  benda uji sebesar  319.40  gram sedangkan  kuat  tekan rata – rata sebesar 26.33 N/mm 2 atau 26.33 Mpa.
Grafik 3.
Kuat Tekan Semen PPC
Berdasarkan  grafik  diatas  sebanyak tiga benda uji mempunyai besar kuat tekan yang  sama  sebesar  28  MPa  dan  dua  benda
uji  mempunyai  kuat  tekan  yang  sama sebesar  24  MPa,  sedangkan  yang  lainnya mempunyai  kuat  tekan  yang  berbeda.  Kuat tekan  maksimun  dari ke  enam  benda  uji sebesar  28  MPa  sedangkan  kuat  tekan minimum sebesar 24 Mpa. Berdasarkan SNI 15-0302-2004 Tentang Semen  Portland  Pozolan tahun 2004, pernyaratan semen secara fisika pada semen  portland  pozolan  yang  dapat dipergunakan untuk semua tujuan pembuatan  adukan  beton  kuat  tekan  beton minimal  sebesar  250  Kg/cm 2 atau  25  Mpa pada  umur  28  hari.  Hasil  pengujian kuat tekan  semen  PPC  sebesar  26.33  Mpa  lebih besar  25  Mpa,  sehingga  dapat  disimpulkan semen  PPC  memenuhi  syarat  kuat  tekan berdasarkan SNI 15-0302-2004.
2. Semen Mortar (lem bata ringan)
Tabel 5. Kuat Tekan Semen Mortar (lem bata ringan) No Berat (gr) P (Beban Maks) (N) Kuat Tekan (N/mm 2 ) 1 220 10000 4 2 225 10000 4 3 219 10000 4 4 213 10000 4 5 234 10000 4 6 223 10000 4 Rata - Rata 222.33 10000 4 Berdasarkan tabel diatas terkait dengan  kuat  tekan  semen Semen  Mortar (lem  bata  ringan), maka  didapatkan  berat rata – rata  benda  uji  sebesar  222,33  gram sedangkan  kuat  tekan  rata – rata  sebesar  4
N/mm 2 atau 4 Mpa. 24 28 5 6
Jurnal “MITSU” Media Informasi Teknik Sipil UNIJA Volume 10, No. 2, Oktober 2022 e-ISSN 2685-9173

## 1. Semen PPC
Tabel 4.
Kuat Tekan Semen PPC No Berat (gr) P (Beban Maks) (N) Kuat Tekan (N/mm 2 ) 1 318 65000 26 2 316 60000 24 3 321 70000 28 4 321 70000 28 5 319 60000 24 6 323 70000 28 Rata-Rata 319.67 65833.33 26.33 Berdasarkan tabel diatas terkait
dengan  kuat  tekan  semen  PPC,  maka didapatkan  berat  rata – rata  benda uji sebesar  319.40  gram sedangkan  kuat  tekan rata – rata sebesar 26.33 N/mm 2 atau 26.33 Mpa.
Grafik 3.
Kuat Tekan Semen PPC
Berdasarkan  grafik  diatas  sebanyak tiga benda uji mempunyai besar kuat tekan yang  sama  sebesar  28  MPa  dan  dua  benda
uji  mempunyai  kuat  tekan  yang  sama sebesar  24  MPa,  sedangkan  yang  lainnya mempunyai  kuat  tekan  yang  berbeda.  Kuat tekan  maksimun  dari ke  enam  benda  uji sebesar  28  MPa  sedangkan  kuat  tekan minimum sebesar 24 Mpa. Berdasarkan SNI 15-0302-2004 Tentang Semen  Portland  Pozolan tahun 2004, pernyaratan semen secara fisika pada semen  portland  pozolan  yang  dapat dipergunakan untuk semua tujuan pembuatan  adukan  beton  kuat  tekan  beton minimal  sebesar  250  Kg/cm 2 atau  25  Mpa pada  umur  28  hari.  Hasil  pengujian kuat tekan  semen  PPC  sebesar  26.33  Mpa  lebih besar  25  Mpa,  sehingga  dapat  disimpulkan semen  PPC  memenuhi  syarat  kuat  tekan berdasarkan SNI 15-0302-2004.
2. Semen Mortar (lem bata ringan)
Tabel 5. Kuat Tekan Semen Mortar (lem bata ringan) No Berat (gr) P (Beban Maks) (N) Kuat Tekan (N/mm 2 ) 1 220 10000 4 2 225 10000 4 3 219 10000 4 4 213 10000 4 5 234 10000 4 6 223 10000 4 Rata - Rata 222.33 10000 4 Berdasarkan tabel diatas terkait dengan  kuat  tekan  semen Semen  Mortar (lem  bata  ringan), maka  didapatkan  berat rata – rata  benda  uji  sebesar  222,33  gram sedangkan  kuat  tekan  rata – rata  sebesar  4
N/mm 2 atau 4 Mpa.

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Grafik 4.
Kuat Tekan Semen Mortar (lem bata ringan)
Berdasarkan  grafik  diatas  semua benda uji mempunyai besar kuat tekan yang sama.  Kuat  tekan  maksimun dan  minimum sebesar 4 Mpa.
Berdasarkan
SNI 15-3758-2004
Tentang  Semen  Masonry  Tahun  2004, pernyaratan semen secara fisika pada semen semen  mortar portland  pozolan  yang  dapat dipergunakan  untuk bangunan  terlindung cuaca  pada  partisi  yang  tidak  menahan beban  merupakan  jenis  mortar  tipe  N dengan  kuat  tekan minimal  sebesar 63 Kg/cm 2 atau  6.3 Mpa  pada  umur  28  hari. Hasil  pengujian  kuat  tekan  semen mortar (lem bata ringan) sebesar 6 Mpa lebih kecil 6.3 Mpa,  sehingga  dapat  disimpulkan semen mortar  (lem  bata  ringan)  tidak memenuhi  syarat  kuat  tekan  berdasarkan SNI 15-3758-2004.
Berdasarkan  hasil pengujian  kuat tekan  antara  semen  PPC  dan  semen  mortar (lem  bata  ringan) dapat  dibandingkan dengan melihat tabel dibawah ini.
Tabel 6.

## Perbandingan Semen PPC dengan Semen
Mortar (lem bata ringan) Keterangan Semen PPC Semen Mortar (lem bata ringan) Berat Rata – Rata (gram) 319,67 222,33 Kuat Tekan Min (N/mm 2 ) 24 4 Kuat Tekan Maks (N/mm 2 ) 28 4
Kuat Tekan Rata – Rata (N/mm 2 ) 26,33 4 Berdasarkan tabel perbandingan
diatas antara semen PPC dan semen mortar (lem bata ringan) menunjukkan berat rata – rata  ,  kuat  tekan  min,  kuat  tekan  maks  dan kuat  tekan  rata – rata  semen  PPC  lebih besar  dari  pada  semen  mortar (lem  bata ringan).  Apabila  ditinjau  dari  kekuatan dalam pemasangan bata ringan penggunaan semen,  maka  semen  PPC  lebih  kuat  dari pada semen mortar (lem bata ringan).

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  data  dan  analisis penelitian,  maka  dapat  disimpulkan semen PPC  menunjukkan  terjadi  penurunan  pada menit  105  sebesar  4.1  mm dan  waktu pengikatan  awal  terjadi  pada  menit  139 dengan  penetrasi  25  mm.  Semen  PPC memenuhi  syarat  fisika  SNI  dikarenakan waktu  pengikatan  awal  lebih  besar  dari  45 menit.  Semen  mortar  (lem  bata  ringan) selama  150  menit  tidak  teradi  penurunan dan  pengerasan  sama  sekali,  sehingga waktu  pengikatan  awal  semen  mortar  (lem bata ringan) memenuhi syarat Sni dikarenakan syarat minimal waktu pengikatan awal minimal 120 menit. Kuat  tekan  semen  PPC  mempunyai kuat tekan  rata – rata  sebesar  26,33  MPa,
sedangkan  semen  mortar  (lem  bata  ringan) mempunyai  kuat  tekan  rata-rata  sebesar  4
4 4 4 4 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 K u a t T ek a n ( M p a ) Benda Uji

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Jurnal “MITSU” Media Informasi Teknik Sipil UNIJA Volume 10, No. 2, Oktober 2022 e-ISSN 2685-9173
Grafik 4.
Kuat Tekan Semen Mortar (lem bata ringan)
Berdasarkan  grafik  diatas  semua benda uji mempunyai besar kuat tekan yang sama.  Kuat  tekan  maksimun dan  minimum sebesar 4 Mpa.
Berdasarkan
SNI 15-3758-2004
Tentang  Semen  Masonry  Tahun  2004, pernyaratan semen secara fisika pada semen semen  mortar portland  pozolan  yang  dapat dipergunakan  untuk bangunan  terlindung cuaca  pada  partisi  yang  tidak  menahan beban  merupakan  jenis  mortar  tipe  N dengan  kuat  tekan minimal  sebesar 63 Kg/cm 2 atau  6.3 Mpa  pada  umur  28  hari. Hasil  pengujian  kuat  tekan  semen mortar (lem bata ringan) sebesar 6 Mpa lebih kecil 6.3 Mpa,  sehingga  dapat  disimpulkan semen mortar  (lem  bata  ringan)  tidak memenuhi  syarat  kuat  tekan  berdasarkan SNI 15-3758-2004.
Berdasarkan  hasil pengujian  kuat tekan  antara  semen  PPC  dan  semen  mortar (lem  bata  ringan) dapat  dibandingkan dengan melihat tabel dibawah ini.
Tabel 6.

## Perbandingan Semen PPC dengan Semen
Mortar (lem bata ringan) Keterangan Semen PPC Semen Mortar (lem bata ringan) Berat Rata – Rata (gram) 319,67 222,33 Kuat Tekan Min (N/mm 2 ) 24 4 Kuat Tekan Maks (N/mm 2 ) 28 4 Kuat Tekan Rata – Rata (N/mm 2 ) 26,33 4 Berdasarkan tabel perbandingan
diatas antara semen PPC dan semen mortar (lem bata ringan) menunjukkan berat rata – rata  ,  kuat  tekan  min,  kuat  tekan  maks  dan kuat  tekan  rata – rata  semen  PPC  lebih besar  dari  pada  semen  mortar (lem  bata ringan).  Apabila  ditinjau  dari  kekuatan dalam pemasangan bata ringan penggunaan semen,  maka  semen  PPC  lebih  kuat  dari pada semen mortar (lem bata ringan).

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  data  dan  analisis penelitian,  maka  dapat  disimpulkan semen PPC  menunjukkan  terjadi  penurunan  pada menit  105  sebesar  4.1  mm dan  waktu pengikatan  awal  terjadi  pada  menit  139 dengan  penetrasi  25  mm.  Semen  PPC memenuhi  syarat  fisika  SNI  dikarenakan waktu  pengikatan  awal  lebih  besar  dari  45 menit.  Semen  mortar  (lem  bata  ringan) selama  150  menit  tidak  teradi  penurunan dan  pengerasan  sama  sekali,  sehingga waktu  pengikatan  awal  semen  mortar  (lem bata ringan) memenuhi syarat Sni dikarenakan syarat minimal waktu pengikatan awal minimal 120 menit. Kuat  tekan  semen  PPC  mempunyai kuat tekan  rata – rata  sebesar  26,33  MPa,
sedangkan  semen  mortar  (lem  bata  ringan) mempunyai  kuat  tekan  rata-rata  sebesar  4
4 4 4 4 5 6 Benda Uji

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Jurnal “MITSU” Media Informasi Teknik Sipil UNIJA Volume 10, No. 2, Oktober 2022 e-ISSN 2685-9173
Grafik 4.
Kuat Tekan Semen Mortar (lem bata ringan)
Berdasarkan  grafik  diatas  semua benda uji mempunyai besar kuat tekan yang sama.  Kuat  tekan  maksimun dan  minimum sebesar 4 Mpa.
Berdasarkan
SNI 15-3758-2004
Tentang  Semen  Masonry  Tahun  2004, pernyaratan semen secara fisika pada semen semen  mortar portland  pozolan  yang  dapat dipergunakan  untuk bangunan  terlindung cuaca  pada  partisi  yang  tidak  menahan beban  merupakan  jenis  mortar  tipe  N dengan  kuat  tekan minimal  sebesar 63 Kg/cm 2 atau  6.3 Mpa  pada  umur  28  hari. Hasil  pengujian  kuat  tekan  semen mortar (lem bata ringan) sebesar 6 Mpa lebih kecil 6.3 Mpa,  sehingga  dapat  disimpulkan semen mortar  (lem  bata  ringan)  tidak memenuhi  syarat  kuat  tekan  berdasarkan SNI 15-3758-2004.
Berdasarkan  hasil pengujian  kuat tekan  antara  semen  PPC  dan  semen  mortar (lem  bata  ringan) dapat  dibandingkan dengan melihat tabel dibawah ini.
Tabel 6.

## Perbandingan Semen PPC dengan Semen
Mortar (lem bata ringan) Keterangan Semen PPC Semen Mortar (lem bata ringan) Berat Rata – Rata (gram) 319,67 222,33 Kuat Tekan Min (N/mm 2 ) 24 4 Kuat Tekan Maks (N/mm 2 ) 28 4 Kuat Tekan Rata – Rata (N/mm 2 ) 26,33 4 Berdasarkan tabel perbandingan
diatas antara semen PPC dan semen mortar (lem bata ringan) menunjukkan berat rata – rata  ,  kuat  tekan  min,  kuat  tekan  maks  dan kuat  tekan  rata – rata  semen  PPC  lebih besar  dari  pada  semen  mortar (lem  bata ringan).  Apabila  ditinjau  dari  kekuatan dalam pemasangan bata ringan penggunaan semen,  maka  semen  PPC  lebih  kuat  dari pada semen mortar (lem bata ringan).

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  data  dan  analisis penelitian,  maka  dapat  disimpulkan semen PPC  menunjukkan  terjadi  penurunan  pada menit  105  sebesar  4.1  mm dan  waktu pengikatan  awal  terjadi  pada  menit  139 dengan  penetrasi  25  mm.  Semen  PPC memenuhi  syarat  fisika  SNI  dikarenakan waktu  pengikatan  awal  lebih  besar  dari  45 menit.  Semen  mortar  (lem  bata  ringan) selama  150  menit  tidak  teradi  penurunan dan  pengerasan  sama  sekali,  sehingga waktu  pengikatan  awal  semen  mortar  (lem bata ringan) memenuhi syarat Sni dikarenakan syarat minimal waktu pengikatan awal minimal 120 menit. Kuat  tekan  semen  PPC  mempunyai kuat tekan  rata – rata  sebesar  26,33  MPa, sedangkan  semen  mortar  (lem  bata  ringan) mempunyai  kuat  tekan  rata-rata  sebesar  4

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
MPa.  Kuat  tekan  semen  PPC  memenuhi syarat  SNI,  sedangkan  semen  mortar  (lem bata ringan) tidak memenuhi syarat SNI.
Semen mortar (lem bata ringan) lebih tepat digunakan dalam pelaksanaan pemasangan  bata  ringan  jika  dibandingkan dengan  semen  PPC,  dikarenakan  semen mortar  mempunyai  waktu  pengikatan  yang lebih  lama  dibandingkan  dengan  semen PPC  dan  semen  PPC  lebih  kuat  jika dibandingkan  dengan semen  mortar  (lem bata ringan).

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Asikin,  M.  N.  (2021).  Potensi  Bata  Ringan Masih Tinggi Produsen Gencar
Ekspansi. Jawa  Pos.  Retrieved  from https://www.jawapos.com/ekonomi/2 5/02/2021/potensi-bata-ringan-masih- tinggi-produsen-gencar-ekspansi/ Cara  Memasang  Bata  Ringan.  (2019). Retrieved
from
http://bataringansurabaya.com/cara- memasang-bata-ringan-yang-baik- dan-benar/ Prayitno,  E.,  Rahmanto,  A., &  Sulistia. (2021).  Analisa  Berat  Isi  Dan  Kuat Tekan  Bata  Ringan  Menggunakan Foam  Agent  dengan  Bahan  Tambah
Serbuk  Gypsum. SIMETRIS,
15. https://doi.org/https://doi.org/10.5190 1/simetris.v15i1 SNI 15-0302-2004 Semen Portland Pozolan.  (2004).  Jakarta:  Badan Standarisai Nasional Indonesia. SNI 15-2049-2004 Semen Portland. (2004). Badan Standardisasi Nasional
Indonesia. SNI 15-3758-2004 Semen Masonry. (2004).
Jakarta:  Badan  Standarisai  Nasional Indonesia.
Copyright©  by  the  authors.  Licensee  Jurnal  Ilmiah MITSU,  Indonesia.  This  article  is  an  open  access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0) license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Jurnal “MITSU” Media Informasi Teknik Sipil UNIJA Volume 10, No. 2, Oktober 2022 e-ISSN 2685-9173
MPa.  Kuat  tekan  semen  PPC  memenuhi syarat  SNI,  sedangkan  semen  mortar  (lem bata ringan) tidak memenuhi syarat SNI.
Semen mortar (lem bata ringan) lebih tepat digunakan dalam pelaksanaan pemasangan  bata  ringan  jika  dibandingkan dengan  semen  PPC,  dikarenakan  semen mortar  mempunyai  waktu  pengikatan  yang lebih  lama  dibandingkan  dengan  semen PPC  dan  semen  PPC  lebih  kuat  jika dibandingkan  dengan semen  mortar  (lem bata ringan).

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Asikin,  M.  N.  (2021).  Potensi  Bata  Ringan Masih Tinggi Produsen Gencar
Ekspansi. Jawa  Pos.  Retrieved  from https://www.jawapos.com/ekonomi/2 5/02/2021/potensi-bata-ringan-masih- tinggi-produsen-gencar-ekspansi/ Cara  Memasang  Bata  Ringan.  (2019). Retrieved
from
http://bataringansurabaya.com/cara- memasang-bata-ringan-yang-baik- dan-benar/ Prayitno,  E.,  Rahmanto,  A., &  Sulistia. (2021).  Analisa  Berat  Isi  Dan  Kuat Tekan  Bata  Ringan  Menggunakan Foam  Agent  dengan  Bahan  Tambah
Serbuk  Gypsum. SIMETRIS, 15. https://doi.org/https://doi.org/10.5190 1/simetris.v15i1 SNI 15-0302-2004 Semen Portland Pozolan.  (2004).  Jakarta:  Badan Standarisai Nasional Indonesia. SNI 15-2049-2004 Semen Portland. (2004). Badan Standardisasi Nasional
Indonesia. SNI 15-3758-2004 Semen Masonry. (2004).
Jakarta:  Badan  Standarisai  Nasional Indonesia.
Copyright©  by  the  authors.  Licensee  Jurnal  Ilmiah MITSU,  Indonesia.  This  article  is  an  open  access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0) license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Jurnal “MITSU” Media Informasi Teknik Sipil UNIJA Volume 10, No. 2, Oktober 2022 e-ISSN 2685-9173
MPa.  Kuat  tekan  semen  PPC  memenuhi syarat  SNI,  sedangkan  semen  mortar  (lem bata ringan) tidak memenuhi syarat SNI.
Semen mortar (lem bata ringan) lebih tepat digunakan dalam pelaksanaan pemasangan  bata  ringan  jika  dibandingkan dengan  semen  PPC,  dikarenakan  semen mortar  mempunyai  waktu  pengikatan  yang lebih  lama  dibandingkan  dengan  semen PPC  dan  semen  PPC  lebih  kuat  jika dibandingkan  dengan semen  mortar  (lem bata ringan).

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Asikin,  M.  N.  (2021).  Potensi  Bata  Ringan Masih Tinggi Produsen Gencar
Ekspansi. Jawa  Pos.  Retrieved  from https://www.jawapos.com/ekonomi/2 5/02/2021/potensi-bata-ringan-masih- tinggi-produsen-gencar-ekspansi/ Cara  Memasang  Bata  Ringan.  (2019). Retrieved
from
http://bataringansurabaya.com/cara- memasang-bata-ringan-yang-baik- dan-benar/ Prayitno,  E.,  Rahmanto,  A., &  Sulistia. (2021).  Analisa  Berat  Isi  Dan  Kuat Tekan  Bata  Ringan  Menggunakan Foam  Agent  dengan  Bahan  Tambah
Serbuk  Gypsum. SIMETRIS, 15. https://doi.org/https://doi.org/10.5190 1/simetris.v15i1 SNI 15-0302-2004 Semen Portland Pozolan.  (2004).  Jakarta:  Badan Standarisai Nasional Indonesia. SNI 15-2049-2004 Semen Portland. (2004). Badan Standardisasi Nasional
Indonesia. SNI 15-3758-2004 Semen Masonry. (2004).
Jakarta:  Badan  Standarisai  Nasional Indonesia.
Copyright©  by  the  authors.  Licensee  Jurnal  Ilmiah MITSU,  Indonesia.  This  article  is  an  open  access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0) license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)